— 241 — 



del fenomeno studiato. Secondo il Rudberg le leghe di Pb e Sn si solidifi- 

 cano ad ima stessa temperatura (187°) ; nel raffreddarsi però, quando sono ancor 

 fuse, mostrano una sosta in corrispondenza agli intervalli di temperatura segnati 

 sulla tabella sotto t'. 



« Il Pillichody (sulle esperienze del quale non abbiamo potuto procurarci 

 che un breve sunto) ha trovato, che le leghe in quistione si solidificano a 181° 

 e che raffreddandosi mostrano delle soste a temperature superiori, come è segnato 

 nella tabella, pure sotto % . 



« Il Mazzotto nel suo studio delle calorie di fusione delle leghe binarie 

 di vari metalli ha trovato, che per le leghe di Pb e Sn il punto fisso di fusione 

 è a 182°, quello di solidificazione a 180° (indicazioni di termometro a mercurio). 





r 



i' 



secondo Rudberg 



secondo Pillichody 



T 



t' 



r 



z' 



Pb Sn I2 



181°,0 



210,2 



187 



220 — 210 







Pb Sn 4 



183,3 



188,3 



187 



180— 190 



181 



187 



Pb Sn 3 



182,9 





187 





181 





Pb Sn 2 



182,3 





187 



200 — 190 



181 



197 



Pb Sn 



181,8 



245,5 



187 



250 — 240 



181 



235 



« Il Rudberg ha cercato di spiegare il fenomeno delle soste, che si mostrano 

 prima della temperatura di solidificazione delle leghe, ammettendo l'esistenza 

 di una lega chimica Pb Sn 3 , alla quale spetta la temperatura di fusione % 

 e che le altre leghe contenenti maggiori proporzioni di Pb o di Sn , sieno 

 costituite da soluzioni dell'eccesso di metallo nella Pb Sn 3 liquida. Quando 

 si lasciano raffreddare tali leghe, la loro temperatura si abbassa regolarmente 

 dapprincipio, ma raggiunta ima certa temperatura % ', variabile da lega a lega 

 e dipendente dalla quantità di metallo eccedente, questo si solidifica nel seno 

 della lega Pb Sn 3 ; è il calore di fusione messo in libertà che produce la sosta 

 a % . Quando l'eccesso di metallo è solidificato, il raffreddamento avverrebbe 

 regolarmente sino alla temperatura di fusione % della lega chimica, la quale, 

 allora si solidifica, contenendo già in sospensione l'eccesso di metallo prima 

 solidificato. 



« L' Eilhard Wiedemann ha dato una spiegazione alquanto diversa della 

 cosa. Anzitutto egli ha notato, che alla temperatura r non si ha una vera 

 sosta, ma solo varia la rapidità di raffreddamento della lega. A questa tem- 

 peratura, che varia coll'eccesso di uno dei metalli nella lega chimica, inco- 

 mincia a separarsi allo stato solido il dippiù del metallo, e la separazione 

 continua per tutto il tempo che la lega impiega a raggiungere la tempera- 

 tura % ; vera 'temperatura di solidificazione della lega ben definita. Il calore 



